5o2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur l'influence de certains traitements sur la micro- 

 structure des aciers an nickel. Note de M. Léon Guillet, présentée par 

 M. A. Dilte. 



« Les travaux de M. Dumas (') ont montré que si l'on trempe, recuit, 

 refroidit ou écrouit certains aciers au nickel non magnétiques, mais dont 

 le point de transformation est voisin de la température ordinaire, ils 

 deviennent magnétiques. J'ai fait une série d'essais sur les aciers que 

 j'ai déjà étudiés, bruts de forge (-). Les conclusions auxquelles je suis 

 arrivé peuvent se résumer de la façon suivante : 



» 1° Trempe. — Lorsqu'on trempe les aciers au nickel sans les avoir portés à une 

 température supérieure au point de transformation à FéchaufTement, il n'y a aucun 

 changement dans la microstructure. Les aciers, étant portés à une température supé- 

 rieure au point de transformation à l'échaulTement, subissent les mêmes perturbations, 

 qu'ils soient trempés à cette température ou au cours du refroidissement avant d'avoir 

 atteint le point de transformation au refroidissement. Sur les 'aciers de même 

 constitution que les aciers au carbone, l'effet de la trempe est le même que sur ces 

 derniers. Pour les aciers au nickel à structure martensitique, il y a une tendance à la 

 structure polyédrique, mais la martensile est toujours le principal constituant. Enfin, 

 pour les aciers à structure polyédrique, deux cas sont à considérer : pour les aciers qui, 

 dans chaque série, présentent les premiers cette structure, il y a un changement com- 

 plet, des fers de lance apparaissent en grandes quantités. Pour les autres la micro- 

 structure ne présente aucune perturbation, si ce n'est que les cristaux sont plus 

 déliés. 



» 2° Recuit. — L'influence du recuit ne se fait sentir que sur les aciers à structure 

 polyédrique. Mais tandis que la trempe agit seulement sur les aciers dont le point de 

 transformation est voisin de la température ordinaire, l'effet du recuit s'étend sur un 

 plus grand nombre d'aciers. C'est ainsi que les aciers contenant -p^^ de carbone et 

 de i5 à 20 pour loo de nickel, ont présenté, après un recuit de 4 heures à 700°, 

 la structure en fers de lance, tandis que, seul, l'acier à f^ de carbone et i5 pour 100 

 de nickel avait pu être transformé par trempe. J'ai déterminé, dans une suite d'essais, 

 la température à laquelle commence la transformation par recuit; j'ai trouvé que cette 

 température était, pour tous les aciers observés, de 700° et que le temps nécessaire 

 pour qu'elle soit visible au microscope était d'une demi-heure. 



(') Annales des Mines, 1902. 



(') Comptes rendus, l. CXXXVI, n" 4. Au moment de cette publication, j'ignorais 

 un Mémoire de M. Osmond, paru dans le Bulletin de la Société des Ingénieurs civils 

 de Londres, en 1899, dans lequel les alliages de fer et de nickel sont divisés en trois 

 classes se rapprochant de celles que j'ai indiquées pour les aciers extra-doux. 



